## PERBEDAAN KUAT TEKAN SEGMEN KOLOM MODULER BETON PECAHAN GENTENG DENGAN SEGMEN KOLOM MODULER BETON PECAHAN BATA MERAH PADA RUMAH TUMBUH 1)

## Chundakus Habsya 2)

## ABSTRACT
The objectives of this research were: (1) is there any difference between compressive strength the moduler column segment of tile fraction concrete with the moduler column segment of red brick fraction concrete (2) is there any difference between specific gravity the moduler column segment of tile fraction concrete with the moduler column segment of red brick fraction concrete (3) percentage of clay fulfilling of optimal quality moduler column segment.
This research used the quantitative method experiment by compression test. Population used by  33 moduler column segment 150 mm x 150 mm x 300 mm with variation of the percentage of red brick  fraction  and  tile  fraction replacement 0%,  20%,  40%,  65%,  80%,  100%.  Data  Technique analyzes used was the equations mark with lines the regression with the level significance 1%.
Conclusion from this research is: (1) There was difference between compressive strength the moduler  column  segment  of  tile  fraction  concrete  with  the  moduler  column  segment  of  red  brick fraction concrete. On the moduler column segment of tile fraction concrete with percentage of 40%, 60%  compressive  strength equal to  15.81  Mpa  and  15.04  Mpa  fulfill  the  structure  standard  and the moduler  column  segment  of  red  brick  fraction  concrete  with  percentage  of  40%,  60%    compressive strength equal to 8.92 Mpa, and 6.56 Mpa not fulfill the structure standard (2) There was difference between  specific  gravity  the  moduler  column  segment  of  tile  fraction  concrete  with  the  moduler column  segment  of  red  brick  fraction  concrete  at  variation  of  percentage  of  40%  and  100%.  (3) Optimal  quality  of  moduler  column  segment  of  tile  fraction  concrete  with    percentage  of  40%, compressive strength 15.81 Mpa, specific gravity 2217.05 kg/ m³.
Key words: moduler column segment, tile fraction concrete and red brick fraction concrete, concrete compressive strength
PENDAHULUAN Rumah  merupakan  kebutuhan  pokok manusia, oleh karena itu selama ada pertumbuhan penduduk maka kebutuhan rumah selalu meningkat. Hal  tersebut mendorong berbagai aktor  pembangunan melakukan  pembangunan rumah tinggal.  Namun  data  menunjukan  bahwa pelaksanaan  penyediaan  (supplay) selalu  lebih rendah  dari kebutuhan  (demand),  tahun  2005 kekurangan  rumah  13  juta  (BPS  2005), pengadaan  rumah  sederhana  sehat  (RSH)  tahun 2006  baru  terpenuhi  58%  dari  target  yang seharusnya  100%  (Kompas,  Kamis,  4  Januari 2007).
Sementara itu dalam pembangunan rumah tinggal, hampir semua komponen bangunan  dikerjakan  di  lapangan,  khusus  untuk pembuatan  sloof,  kolom  dan  balok  harus menyiapkan  papan  bekisting,  tulangan  dan adukan beton, baru kemudian dilakukan pengecoran  ditempat. Cara  pelaksanaan  seperti ini  memerlukan  waktu  lama  dan  dengan  harga yang relatif mahal
Keadaan  demikian  akibat  belum  adanya produk kolom bangunan rumah tinggal siap pakai yang dijual di toko-toko bahan bangunan. Produk
kolom  yang  ada, baru  tiang  untuk  teras  dengan berbagai  ornamen,  atau  tiang  untuk  pagar dengan  ketinggian  terbatas  dan  produk  kolom dan panil beton untuk pagar bangunan industri.
Sebagai  inovasi  dan  upaya  untuk menjawab hal tersebut telah dilakukan Perencanaan  Dan  Perancangan  Segmen  Sloof, Kolom,  Balok  Ring  dan  Balok  Kuda-kuda Moduler Rumah Sederhana Tumbuh (C Habsya, 2005). Sebagai langkah lanjutan dalam penelitian  akan  dikaji  segmen  kolom  moduler. Kolom  sebagai  komponen  struktur  bangunan yang tugas utamanya menahan gaya tekan maka dalam penelitian akan dikaji kuat tekan segmen kolom  moduler  beton  pecahan  genteng  dan pecahan bata merah,
Penggunaan pecahan genteng dan pecahan bata merah sebagai pengganti sebagian agregat  kasar  merupakan upaya  pemanfaatan limbah industri bahan bangunan yang selama ini hanya  untuk  bahan  timbunan  ataupun  dibuang, selain itu  keduanya  memiliki  karakteristik  yang hampir  sama  yaitu  relatif  lebih  ringan dibandingkan  dengan  kerikil  (agregat  kasar) sehingga  diharapkan  segmen  kolom  moduler yang  dihasilkan  mempunyai  berat  jenis  yang lebih  ringan  tetapi  masih  memenuhi  standar
1) Artikel Penelitian
2) Dosen Pendidikan Teknik Bangunan FKIP, UNS
beton  struktur. Dengan  memanfaatkan  limbah buangan  diharapkan  lebih  mendayagunakan bahan-bahan  tidak  terpakai,  produk  akan  lebih ringan dan harga lebih murah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:
1. Adakah  perbedaan  kuat tekan  segmen  kolom moduler  beton  pecahan  genteng  dengan segmen  kolom  moduler  beton  pecahan  bata merah?
2. Adakah  perbedaan  berat jenis segmen  kolom moduler  beton  pecahan  genteng  dengan segmen  kolom  moduler  beton  pecahan  bata merah?
3. Berapakah  prosentase  tanah  liat  bakar  agar didapat  mutu  segmen  kolom  moduler  yang optimal?
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  perbedaan kuat  tekan  segmen  kolom  moduler  beton pecahan  gentang  dengan  segmen  kolom moduler beton pecahan bata merah.
2. Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  perbedaan berat  jenis  segmen  kolom  moduler  beton pecahan  genteng  dengan  segmen  kolom moduler beton pecahan bata merah
3. Untuk  mengetahui  prosentase  tanah  liat bakar  yang  memenuhi  mutu  segmen  kolom moduler optimal.

## Landasan Teori
1. Pengertian dan Batasan Rumah Tumbuh Menurut  Undang-Undang  No.  4  Tahun 1992  “rumah  adalah  bangunan  yang  berfungsi sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  dan  sarana pembinaan  keluarga”. Sedangkan  tumbuh  dalam konteks  bangunan  rumah  tumbuh  adalah  suatu bangunan dimana luas lantainya bertambah secara horizontal  maupun  secara  vertikal.  Oleh  karena itu  rumah tumbuh  dapat  digolongkan  dalam  3 (tiga)  macam  pertumbuhan (C  Habsya,  2005), yaitu :
a. Rumah tumbuh secara horizontal
Yaitu  rumah  dengan  pembangunan  bertahap, diawali  dengan  ruang  serbaguna  dan  km/wc, kemudian sesuai dengan perkembangan kemampuan  pemilik,  pembangunan  dilanjutkan dengan  menambah  1  atau  2  ruang  secara horizontal  seperti  ruang  tidur  atau  ruang  lainnya yang  menjadi  prioritas  kebutuhan.  Demikian seterusnya  sampai  batas  sempurna  (optimal  luas lantai)  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  ruang  yang diperlukan keluarga.
b. Rumah tumbuh secara vertikal
Yaitu  rumah  dengan  pembangunan  bertahap, diawali  dengan  pembangunan  lantai  satu  dan kemudian sesuai perkembangan kemampuan/kebutuhan  pemilik,  selanjutnya
dibangun  lantai  2  (dua)  untuk  memenuhi kebutuhan ruang fungsional keluarga.
c. Rumah  Tumbuh  secara  horizontal  dan vertical
Yaitu  rumah  rumah  tumbuh  baik secara horizontal maupun vertical.
2. Segmen Kolom Moduler
a. Kolom
Kolom  adalah  batang  tekan  vertikal (frame)  struktural  yang  memikul  beban  dari balok.  Kolom  meneruskan  beban-beban  dari elevasi atas ke elevasi yang lebih bawah hingga akhirnya  sampai  ke  tanah  melalui  pondasi (Edward G. Nawy, 1998). Dalam kenyataannya, kolom  tidak  hanya  bertugas  menahan  beban aksial vertikal, definisi kolom diperluas mencakup  tugas  menahan  kombinasi  beban aksial dan momen lentur. (Istimawan
Dipohusodo, 1994)
b. Moduler
Moduler atau koordinasi moduler adalah  merupakan  persyaratan  dimensi modul arah  horisontal  dan  vertikal  yang  bertujuan untuk menghemat penggunaan bahan bangunan, komponen  dan  elemen  bangunan,  waktu pemasangan  dan  penggunaan  tenaga  kerja (SNI 03-1977-1990),  dengan  persyaratan  antara  lain: ukuran arah horizontal dan vertikal berdasarkan multimodul,    ukuran  komponen,  elemen  dan bangunan mengikuti standar koordinasi moduler,  uikuran  sambungan  antar  komponen dan  ukuran  penampang  komponen  dan  elemen baik  struktural  maupun  non  struktural  tidak harus moduler.
c. Bentuk dan Dimensi Segmen Kolom Moduler
Bentuk  komponen  kolom, segi  empat, bagian  tengah  berlubang,  masing-masing  sisi ada  takikan (Gambar  1).  Sebagai  produk komponen  bangunan  siap  pakai  dan  supaya mudah  dan  aman  dalam  pengangkutan,  kolom dibuat dalam segmen-segmen berdimensi moduler  dengan  bentuk  sambungan  antar segmen  merupakan  hasil  desain  yang  dapat saling mengunci sehingga dapat dirangkai untuk rumah tumbuh (tipe 21 s/d tipe 70).
Dimensi  kolom  moduler  150  mm  x  150  mm, panjang 300 mm, 600 mm dan 900 mm, bagian tengah  segmen berlubang  diameter  70  mm, berfungsi  meningkatkan  kemampuan  teknis sebagai  struktur  yang  kaku  (rigid)  dari bangunan rumah tinggal. Pada waktu pelaksanaan  lubang  diisi  2  batang  tulangan diameter 12 mm, begel diameter 6 mm berjarak 20 cm dan adukan semen, pasir dan air. Takikan pada  masing-masing  sisi  kolom  untuk  ruang masuk  komponen  dinding  dan  meningkatkan
peran  masing-masing  komponen  dalam  satu sistem  struktur  bangunan  rumah  yang  kokoh  (C Habsya, 2005).
3. Penyusun Kolom Pada  umumnya  kolom  dibuat  dari  batang  kayu ataupun  beton,  pada  segmen  kolom  moduler  ini dibuat dari baton.
a. Beton Menurut R. Sagel dan P. Kole (1994): “Beton adalah suatu komposit dari beberapa bahan batu- batuan  yang  direkatkan  oleh  bahan  ikat,  beton dibentuk  dari agregat  campuran  halus  dan  kasar ditambah  pasta  semen”.  Menurut  Y.  Soehardono (1994): “Beton  adalah  batu  buatan  terbuat  dari empat macam bahan yaitu portland semen, pasir, kerikil  atau  batu  pecah  dan  air”.  Sedangkan  Chu Kia  Wang  dan  Charles  G.  Salmon  (1980) berpendapat bahwa :“Beton polos didapat dengan mencampurkan  semen,  agregat  halus,  agregat kasar, air dan bahan tambahan campuran lain”
Dari  pendapat  diatas  dapat  diambil pengertian  bahwa  beton  adalah  perpaduan komponen  bangunan  yang  terbentuk  dari  tiga macam  bahan  utama  yaitu  semen,  agregat  (pasir dan kerikil), dan air, serta bahan tambah lain yang membentuk  suatu  kesatuan  yang  padat. Bahan- bahan utama tersebut yaitu:
1). Semen
Semen  adalah  bahan  yang  mempunyai  sifat adhesif  dan  kohesif, digunakan  sebagai  bahan pengikat  (bonding  material)  yang  dipakai bersama  batu  kerikil,  pasir  dan  air.  Semen portland akan mengikat butir-butir agregat (halus dan kasar) setelah diberi air dan selanjutnya akan mengeras  menjadi  suatu  massa  padat.  Menurut Sagel et al (1994) “Se men portland adalah semen hidrolis  yang  terutama  terdiri  dari  silikat-silikat kalsium  bersifat  hidraulis  bersama  bahan-bahan tambahan yang biasa digunakan yaitu gypsum”.
Sesuai  dengan  tujuan  pemakaianya  semen portland  di  Indonesia  (SNI -15-2049-1994) dibagi menjadi 5 jenis yaitu ;
Semen  Portland  tipe  I: Semen  portland  untuk penggunaan  umum  yang  tidak      memerlukan persyaratan khusus
Semen  Portland  tipe  II: Semen  portland  yang dalam  penggunaanya  memerlukan  ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang Semen Portland tipe II :  Semen  portland  yang dalam  penggunaanya  menuntut  persyaratan kekuatan awal tinggi setelah pengikatan terjadi Semen Portland Tipe IV : Semen portland  yang  dalam  penggunaanya  menuntut persyaratan panas hidrasi yang rendah. Semen Portland tipe V : Semen portlad yang dalam penggunaanya menuntut persyaratan sangat tahan terhadap sulfat 2). Agregate
Agregat  adalah  butiran  mineral  yang  berfungsi sebagai  bahan  pengisi  dalam  campuran  adukan beton, hampir 74 % dari volume beton. Agregat yang  paling  banyak  digunakan  karena  sifatnya yang  ekonomis  adalah  pasir  dan  kerikil.  Sifat yang  paling  penting  dari  suatu  agregat  (batu- batuan,  kerikil,  pasir,  dan  lain-lain)  ialah kekuatan  hancur  dan  ketahanan  terhadap benturan,  yang  dapat  mempengaruhi  ikatannya dengan pasta semen, porositas, dan karakteristik penyerapan air yang memepengaruhi daya tahan terhadap proses kimia dan penyusutan (Murdock, Brook. 1986).
Syarat  agregat  yang  digunakan  pada  campuran beton menurut Kardiyono Tjokrodimulyo (1996) adalah sebagai berikut :
a) Agregat  tidak  boleh  mengandung  zat- zat  organik  yang  dapat  mengurangi  mutu beton.  Untuk  itu  bila  direndam  dalam larutan  3%  NaOH  cairan  diatas  endapan tidak  boleh  lebih  keruh  dari  warna  larutan pembanding.
b) Kekentalan  terhadap  larutan  Na 2 SO 4 atau MgSO 4 (1) Terhadap  larutan  Na 2 SO 4 ,  fraksi yang  hancur  tidak  lebih  dari  12% berat.
(2) Terhadap  larutan  MgSO 4 ,  fraksi yang  hancur  tidak  lebih  dari  10% berat.
c) Untuk  beton  dengan  keawetan  tinggi, reaksi agregat terhadap alkali harus negatif. 3). Air
Proporsi  air  terhadap  semen  atau  faktor  air semen  (f.a.s)  akan  mempengaruhi  kekuatan beton.  Jika  f.a.s  kecil,  maka  akan  memberikan kekuatan  tinggi,  akan  tetapi  beton  terlalu  keras atau  kinerjanya  akan  berkurang  karena  sulit
Gambar 1. Segmen Kolom Moduler
dibentuk.  Sedangkan  f.a.s  yang  agak  besar  akan memberikan  kemudahan  pada  waktu  pengerjaan akan tetapi kekuatan beton menjadi rendah. Menurut  Kardiyono  Tjokrodimulyo  (1996)  air yang  diperlukan  untuk  bereaksi  dengan  semen + 25%  berat  semen.  Namun  dalam  kenyataan  nilai faktor  air  semen  yang  dipakai  sulit  kurang  dari 35%  dan  kelebihan  air  inilah  yang  digunakan sebagai  pelumas.  Namun  demikian  menurut Ferguson  dan  Phil  M  (1991)  kadang-kadang banyaknya  air  diatur  secara  tidak  langsung  dan kira-kira  dengan  menentukan  kandungan  semen yang  dinyatakan  dengan  jumlah  zak  per  kubik yard  beton. Air  sebagai  faktor  yang  sangat penting  dalam  pembuatan  beton  tidak  dapat diabaikan  begitu  saja,  maka  kualitas  air  yang dipakai  harus  memenuhi  syarat  SNI  06-2413- 1991.
4. Pecahan Genteng Pecahan  genteng  merupakan  limbah  yang dihasilkan akibat pecah/retak dalam pengangkutan dari tempat produksi/toko ketempat  pelaksanaan  pembangunan,  dapat  pula akibat mutu genteng tidak memenuhi syarat. Menurut Ismoyo. D.H. (1996): “Gen teng keramik adalah  suatu  unsur bangunan  berfungsi  penutup atap, dibuat  dari  tanah  liat  dengan  atau  tanpa dicampur dengan bahan tambahan, dibakar dalam suhu  tinggi,  sehingga  tidak  hancur  direndam dalam air.”
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa genteng keramik  adalah unsur bangunan  untuk penutup atap,  dibuat  dari  campuran merata  antara  tanah liat  dan  air,  dengan  atau  tanpa  bahan  campuran lain yang dibentuk sedemikian rupa dalam ukuran tertentu  dan  dibakar  dengan  temperatur  tinggi sehingga tidak hancur bila direndam dalam air. 5. Pecahan Bata Merah Menurut  SII,  0021- 78,  “Batu  b ata  adalah  unsur bangunan  yang  dibuat  dari  tanah  liat  dan  dicetak dalam bentuk prisma segi empat dan dibakar pada suhu tinggi sampai padat dan bila direndam tidak larut  dalam  air”.  IGN.  Beny  Puspantoro  (1984) mengemukakan  bahwa  “Bata  merah  adalah  jenis bahan  bangunan  yang  dibuat  dari  tanah  liat (lempung)  dengan  atau  tanpa  penambahan  bahan lain kemudian dibakar dengan temperatur tinggi”. Kemudian  Suwardono  (2001)  mengemukakan bahwa “Bata merah adala h unsur bangunan yang dibuat  dari  tanah  dengan  campuran  bahan  lain yang dibakar dalam suhu tinggi dan tidak hancur bila direndam dalam air”.
Dengan  demikian bata  merah  adalah  bahan bangunan  yang  dibuat  dari  tanah  liat, dicetak
dalam  bentuk  prisma  segi  empat  dan  dibakar pada suhu tinggi sampai padat dan tidak hancur bila direndam dalam air.
IGN.  Benny  Puspantoro  (1984)  menyatakan bahwa  “Untuk  mengetahui  secara  langsung kualitas  bata  merah  adalah  dengan  melihat warna  bata  merah  tua,  jika  diketok  bersuara nyaring, permukaan tidak retak-retak, menggoreskan sudut bata merah, dan mematahkan bata merah untuk melihat warna di dalamnya”.
6. Kuat Tekan
Kekuatan  desak  beton  dipengaruhi  oleh  banyak faktor,  antara  lain  :  mutu  semen,  perbandingan campuran  beton,  umur  beton,  dan  pelaksanaan pengecoran  beton.  Kardiyono  Tjokrodimulyo (1996)  menjelaskan  bahwa  “Dalam  teori teknologi  beton  dijelaskan  bahwa  faktor-faktor yang  sangat  mempengaruhi  kekuatan  beton adalah:  faktor  air  semen  dan  kepadatan,  umur, jenis semen, jumlah semen, dan sifat agregat”.Menurut Y. Soehardono (1994) mengemuk akan  :”  kekuatan  tekan  beton  adalah kekuatan tekan yang diperoleh dari pemeriksaan benda  uji  kubus  yang  bersisi  15  cm  pada  umur 28  hari.  Disamping  itu  ada  juga  benda  uji silinder dengan garis tengah 15 cm dan tinggi 30 cm”.
Sedangkan  menurut  SK-SNI.  T-15-1991-03 (1991)  diungkapkan  bahwa  “kuat  tekan  beton adalah  kuat  tekan  beton  yang  ditetapkan  oleh perencanaan  struktur  (benda  uji  berbentuk silinder  diameter  150  mm  dan  tinggi  300  mm) dipakai  dalam  perencanaan  struktur  beton, dinyatakan dalam megapascal (Mpa) ”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode eksperimen, dengan membuat benda uji berbentuk  segmen  kolom  moduler  150  mm  x 150 mm panjang 300 mm, bagian tengah diisi 2 tulangan diameter 12 mm, begel 6 mm berjarak 200  mm    (memenuhi  SK SNI  M – 35 -1991 – 03  bab  3  pasal  3.2  ayat  3.2.2).  Prosentase penggantian 0%, 20%, 40%, 65%, 80%, 100%, dari kebutuhan agregat kasar pecahan tanah liat bakar  dengan  mutu  beton  rencana    17,5  MPa. Masing-masing  variasi  berjumlah  3  buah. Sehingga  jumlah  sampel  yang  digunakan sebanyak 33 buah.
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  kuat  tekan beton  sesuai  dengan standar  pengujian  SK  SNI M- 35 - 1991 - 03. Berikut disajikan bagan alir penelitian:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian kuat tekan dan berat jenis setiap variasi adukan dapat dilihat tabel berikut
Tabel 1.   Hasil uji Berat Jenis dan Kuat Tekan Segmen Kolom Moduler Beton Pecahan Genteng
Pro sentase Berat Jenis
(kg/m 3 ) Berat jenis rerata (kg/m 3 ) Kuat Kuat Tekan (Mpa) Kuat Tekan rerata (Mpa) Batas Kuat Tekan Batas BJ Beton Ringan
Batas BJ Beton Normal 0% 2403.101 2444.44 8.37 11.16 11.6 1900 2400 2480.620 12.09 2449.612 13.02 20% 2155.039 2170.54 10.47
11.24 2186.047
10.23 2170.543 13.02 40% 2217.054 2217.05 15.81 15.81 2263.566 16.28 2170.543 15.35 60% 2248.062 2160.21 17.67
15.04 2170.543
15.81 2062.016 11.63 80% 2139.535
2118.86
9.30
11.71 2046.512
12.79 2170.543 13.02 100% 2093.023
2108.53
7.44
8.22 2093.023 8.14 2139.535
9.07 Gambar 2. Bagan Alur Penelitian TIDAK YA Persiapan dan Penyediaan Bahan Pemeriksaan Bahan Memenuhi Syarat Rencana Campuran (Mix Design) Pembuatan Adukan Beton Slump Test Memenuhi Syarat Pembuatan Benda Uji dan Perawatan (Curing) Pengujian Berat Berat Jenis Pengujian Kuat Tekan Analisis Data Kesimpulan dan Saran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 8 Tahap 5 Tahap 6 Tahap 7 YA TIDAK
Gambar 3. Grafik Hubungan Berat Jenis dan Kuat Tekan Segmen Kolom
Moduler. Beton pecahan Genteng
Tabel  2.      Hasil  uji  Berat  Jenis  dan  Kuat  Tekan  Segmen  Kolom Moduler Beton  Pecahan  Bata
Merah Pro sentase Berat Jenis (kg/m 3 ) Berat jenis Rerata Kuat Tekan (Mpa) Kuat Tekan Rerata Batas Kuat Tekan Batas BJ Beton Ringan Batas BJ Beton Normal 0% 2403.10 2444.44 8.3721 11.16 11.6 1900 2400 2480.62 12.093 2449.61 13.023
20% 2155.04
2170.54
12.558
13.33 2186.05
13.953
2170.54 13.488 40% 2124.03
2062.02
8.3721
8.91 2031.01 11.163 2031.01 7.2093 60% 2046.51
2056.85
6.9767
6.59 2108.53
8.1395
2015.50 4.6512 80% 2015.50
2010.34
9.3023
10.08 1984.50
9.3023
2031.01 11.628 100%
1937.98
1954.66
3.7209
4.65 2000.00
5.1163 1937.98 5.1163 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentase Pecahan Bata Merah B era t J en is 0 3 6 9 12 15 18 K ua t T ek an Berat Jenis Batas Beton Ringan Batas Beton Normal Kuat Tekan Batas Kuat Tekan Poly. (Berat Jenis) Poly. (Kuat Tekan)
Gambar 4. Grafik Hubungan Berat Jenis dan Kuat Tekan Segmen Kolom Moduler Beton Pecahan Bata Merah.
1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prosentase Pecahan Genteng B er at J en is 0 3 6 9 12 15 18 Berat Jenis Batas Beton Ringan Batas Beton Normal Kuat Tekan
Batas Kuat Tekan Poly. (Berat Jenis) Poly. (Kuat Tekan)
Dari analisis diperoleh bahwa kuat tekan dan berat jenis segmen kolom  moduler beton pecahan bata  merah  rata-rata  lebih  rendah  dari  pada segmen  kolom  moduler  beton  pecahan  genteng. Hal  tersebut  terjadi  karena  kekerasan  pecahan bata  merah  lebih  rendah  dari  pecahan  genteng sebagaimana  terlihat  dari  uji  absorbsi/abrasi pecahan  bata  merah  lebih  besar  (17.61%/54.9%) daripada absorbsi/abrasi pecahan genteng (14.85%/44.80%).
Selain  itu  hasil analisis menunjukkan  bahwa kuat tekan  segmen  kolom  moduler  yang  masih memenuhi syarat struktur (11.6 Mpa) adalah yang menggunakan  bahan  tambah  pecahan  genteng dengan  prosentase  40%,  60%,  kuat  tekan  yang dihasilkan  15.81 Mpa, 15.01  Mpa,  dan 11.71 Mpa.  Sedangkan  yang  menggunakan  bahan tambah  pecahan  bata  merah  tidak  memenuhi syarat struktur.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan a. Ada  perbedaan  kuat  tekan  segmen  kolom moduler  beton  pecahan  genteng  dengan segmen  kolom  moduler  beton  pecahan  bata merah. Pada  segmen  kolom  moduler  beton pecahan  genteng prosentase  40%  dan  60%, kuat tekan sebesar 15.81 Mpa dan 15.04 Mpa memenuhi  standar  struktur (11.16  Mpa) sedangkan  prosentase  100%, kuat  tekan sebesar  8.22  Mpa  tidak  memenuhi  standar struktur.  Untuk  segmen  kolom  moduler pecahan bata merah prosentase 40%, 60% dan 100%, kuat  tekan  sebesar  8.92  Mpa,  6.56 Mpa  dan  4.65  Mpa  tidak  memenuhi  standar struktur.
b. Ada  perbedaan  berat  jenis  segmen  kolom moduler beton pecahan  genteng  dengan segmen  kolom  moduler beton pecahan  bata merah pada variasi prosentase 40% dan 100% dengan berat  jenis  lebih  kecil  daripada  berat jenis  beton  normal  tetapi  lebih  besar  dari beton ringan.
c. Mutu  segmen  kolom  moduler optimal adalah segmen  kolom  moduler berkekuatan  tekan paling  tinggi dengan berat  jenis lebih  ringan dari beton biasa yaitu segmen kolom moduler pecahan genteng variasi prosentase 40%, kuat tekan 15.81 Mpa, berat jenis 2217.05 kg/m³ 2. Saran a. Hasil  penelitian  ini  merupakan  bagian  road map penelitian Pra-Pabrikasi Rumah Sederhana  Tumbuh  Tahan  Gempa  sehingga perlu dilakukan
penelitian-penelitian berikutnya  untuk  sampai  kepada  produk  pra- pabrikasi komponen rumah sederhana tumbuh
tahan  gempa  yang  dapat  dimanfaatkan masyarakat  untuk  bangun  rumah  lebih murah,  cepat  dalam  pelaksanaan  dan  dapat dibangun bertahap..
b. Untuk  sampai  kepada  produk  Segmen Kolom  Moduler  Beton  Pecahan  Genteng siap  pakai  perlu  dilakukan  rancang  bangun alat pencetak segmen kolom moduler.
c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai  pemanfaatan  limbah  pecahan genteng maupun limbah pecahan bata merah sebagai campuran dalam pembuatan beton.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Laboratorium PTB  dan staf  yang  telah membantu kelancaran pelaksanaan  penelitian dan Pimpinan  Pragram  PTB  dan PTK  FKIP
UNS  yang  telah  memberikan  dorongan  dan kemudahan pelaksanaan penelitian, serta saudara  Bayu  dan  Agus, mahasiswa PTB yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 1985. Sekilas Tentang Bahan Bangunan  Keramik  Dari  Tanah  Liat. Majalah  Berita  Industri  XVII.  Jakarta  : Departemen Perindustrian
Chu,  Kia Wang dan  CharlesG.S.  1996. Desain Beton Bertulang. Jakarta : Erlangga Chundakus Habsya.  2005. Perencanaan  Dan
Perancangan Pra-Pabrikasi Rumah Sederhana Tumbuh Tahan Gempa, Surakarta, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNS Surakarta
Ferguson, dan Phil M. 1991. Dasar Dasar Beton

## Bertulang. Jakarta : Erlangga
Gambhir.  1986. Concrete  Technology.  New Delhi  :  Tata  McGraw-Hill  Publishing Company Limited
Beny Puspantoro.  1984. Konstruksi  Bangunan
Gedung Volume I. Yogyakarta : Andi Offset
Ismoyo  DH.  1996. Teknik  Beton  Bertulang.
Jakarta: Rinneka Cipta.
Kardiyono  Tjokrodimulyo. 1995. Teknologi Beton. Yogyakarta : Nafiri Kompas, Kamis 4 Januari 2007.
Murdock  dan  Brook.  1986. Bahan  dan  Praktek Beton. Jakarta : Erlangga Soehardono,  Y.  1996. Struktur  Beton  I.  BPK UNS  FKIP  PTK  PTB.  Surakarta  :  UNS Press
Sudjana.  1991. Metode  Statistika  Edisi  Kelima.
Bandung : Tarsito

## Yayasan  Dana Normalisasi Indonesia  Dewan
Bagian  Bangunan.  1969. Peraturan  Umum
Genteng  Keramik  Indonesia.  Bandung  : LPMB Zainal A Z. 1997. Menghitung Anggaran Biaya Bangunan. Jakarta : Gramedia